264 



9 



con elagregado de ciertas sales al agna, empleada en la pre- 

 paration de las mczclas para las piezas de ensayo. 



Asimismo se comprende la exactitud de la opinion muy 

 universalmente propagada, de que el sulfato de calcio, en 



muchas ocasiones, predispone al reventamiento de eiertos 

 cementos. 



Son precisamente los cementos inutiles, es decir, los 

 reventadores peligrosos los que experimental] este pro- 

 ceso inmediatamente despues del agregado de sulfato de 

 calcio, a causa dela expulsion de su exceso de calcio, y el 

 sulfato puede ayudar asi al investigador para reconocer mas 

 facilmente la utilidad 6 el defecto de los cementos respecti- 

 yos. Asi lo hemos experimentado, por ejemplo, con el ce- 

 mento excesivamente basico, niimero I J de nuestro cuadro. 



■ 



Mientras que las mezclas de este compuesto sobrecalcinado, 

 con el agua pura, se comportaban bien en los primeros me- 

 ses, para sufrirmas tarde ladescomposicion pulverulenta, se 

 rajaron en cambio algunas de las piezas preparadas con el 

 agregado de 2 %de yeso, ya en los primeros dias, indican- 

 do asi que se tratabade uncemento de condiciones inacepta- 

 bles. En los cementos utiles de composition y condiciones 

 normalesodebidas, un agregado de pequenas cantidadesde 

 sulfato nunca puede ejercer action desfavorable alguna. 



Alcali. En cuanto a los demas componentes secundarios 

 que pueden tener una influencia, digna de notarse, sobre la 



calidad de los cementos, hay que mencionar un ya aludido 

 contenido de alcali. 



Todos los cementos de primera clase contienen aproxima- 

 damente como de 1 a 2 % de bases alcalinas que generalmen- 

 te proceden de las arcillas empleadas en su preparation, y 

 parece que este contenido, si no fuese indispensable, a lo 

 menos es altamente util en la fabrication de un cemento de 

 buena clase, por el papel que ejerce el alcali como fundente 

 en lasmasas calcinadas, sirviendo de intermedio para facili- 









